462 



a pesarlos, y se les huraedece con acido nitrico concenlrado, 

 liasta conseguir la corapleta disolucion del zinc; despues se 

 evaporan hasta la sequedad, y se les calienta ligeramente en 

 bafio dc arena hasta que dcsaparezcan los vapores de acido ni- 

 trico: en lal estado de la operacion, el nilrato dehierro se des- 

 compone. Tratase luego por el nilrato de amoniaco y algunas 

 gotasde esle, qne solo disuelven el zinc. Se decanta y se pesa 

 el oxido de hierro, cuyo peso da a conocer al misrao tierapo 

 la cantidad de oxido de zinc contenida en la mezcla de los oxi- 

 des. Aderaas de esto, pudieranse tambienevaporarlos nitratos 

 de zinc y de amoniaco, volatilizar la sal amoniaco abeneficio 

 del calor. y pesar directamenle el oxido de zinc; pero seme- 

 jante operacion seria iniitil. 



Respecto a la mezcla de cobre y plomo, en la que es preci- 

 so contar con una pequena parte de sulfuro, que algunas veces 

 se separa de la disolucion sulfiirica que contiene el hierro y 

 el zinc, se disuelve en acido sulfiirico mezclado con acido ni- 

 trico; cuya disolucion, mas 6 menos enturbiada por el sulfato de 

 plomo, se evapora en seco en el bano de arena, y se calcina a 

 un calor de 400 grades. Hecho esto se pesa la mezcla de los 

 sulfates, se separa el de cobre per medio del agua, y se ob- 

 liene el de plomo; cuyo peso, deducido del total de aquelles, 

 da el del sulfato de cobre. Pedriase tambien evaperar este, y 

 cenvertirlo, mediante un esceso de azufre, enprote-sulfuro, por 

 el metodo de Mr. Rivet; pere nunca he hallado inconveniente 

 algune en pesar el cobre en estado de sulfate, con tal que se 

 epere con algunas precauciones, a fin de evitar su descom- 

 posicion, pues basta el mas ligero calor para espulsar el aci- 

 do sulfurico en esceso que pudiera centener. En el memento 

 de procederse a su peso, debe ser enteramente bianco. 



Si por etra parte no se tuviese confianza en la insolubili- 

 dad del sulfato de plomo, pudieran buscarse en la disolucion 

 del de cobre las particulasde plomo que han pasado al veri- 

 ficarse la operacion del lavado. 



Despues de hallar per medio del calcule el peso de cada 

 uno de les cuerpes simples que entran en la composicien de 

 la aleacien, se dividen les niimeres relatives a lasilice y al 

 eslaiio per el peso de la aleacien alacada per el acido nitrico; 



